( 427 ) 

 renfermant un culot de silicium. Le bas du creuset est porté à la plus haute 

 température du four électrique. Après l'expérience on trouve dans l'appa- 

 reil des aiguilles prismatiques très peu colorées, très dures et très cassantes 

 de siliciure de carbone. 



» Propriétés. — Le siliciure de carbone cristallisé est, comme on vient 

 de le voir, un composé qui se produit à haute température. Sa stabilité est 

 très grande, il résiste aux réactifs les plus énergiques. M. Colson avait 

 d'ailleurs établi nettement cette propriété pour le siliciure amorphe. 



» Le siliciure de carbone bien exempt de fer est incolore; ses cristaux 

 très nets se pi'ésentent quelquefois sous forme d'hexagones réguliers. 



Grossissement : lo diamètres. 



Quelques-uns possèdent, mais rarement, des impressions triangulaires 

 et des stries parallèles; à première vue, pour un œil exercé, i\ est im- 

 possible de les confondre avec celles du diamant. Du reste, ces cristaux 

 agissent vivement sur la lumière polarisée, et dans ces conditions s'irisent 

 de belles couleurs. Leur densité est de 3, 12; ils possèdent une grande 

 dureté, rayent avec facilité l'acier chromé et le rubis. Il suffit de frotter, 

 avec une pointe de bois dur, quelques poussières de siliciure de carbone 

 cristallisé sur la surface polie d'un rubis pour obtenir des raies profondes 

 et très accusées. 



» Chauffés dans l'oxygène à la température de looo", ils sont inalté- 

 rables. On peut les chauffer de même à l'air au moyen du chalumeau de 

 Schlcesing sans qu'il y ait trace de combustion. La vapeur de soufre ne 

 les attaque pas à 1000°. Dans un courant de chlore à 600" pendant 

 une heure et demie l'attaque n'est que superficielle (' ). Elle devient com- 

 plète à une température voisine de 1200°. L'azotate de potassium ou le 

 chlorate de potassium en fusion ne produisent aucune attaque. 



» Il en est de même de l'acide sulfurique bouillant, de l'acide chlorhy- 

 drique et de l'acide azotique. L'eau régale et le mélange d'acide azotique 

 monohydraté et d'acide fluorhydrique qui dissout avec facilité le silicium 

 sont sans action sur les cristaux de siliciure de carbone. 



(') Sur oS'',283 on n'a perdu dans ces conditions que 0,012. 



